34 '^^- Guertler. 



Zustundt' und es ergibt sich das interessante Resultat, dalj jede beliebige 

 Legierung', die wir in Fällen di r Wirkliehkeit vor uns haben, ein insta- 

 biles .System vorstellt, selbst wenn das chemische (ileichgewicht vollkoniinen 

 erreicht ist, und sich in Anstrebnng eines (Jleichgewichtszustaudes fortge- 

 setzt langsam ändern muß und vor allen Dingen nach jeder Erhitzung, durch 

 die den Molekülen größere IJeweglichkeit verliehen worden ist. sich in dieser 

 liichtung weiter verändert und einen neuen Zustand angenommen hat. 



Die mit diesen ^'eränderungen verbundene Änderung der latenten 

 Energie macht es ohne weiteres klar. <lal') auch alle p]igenschaften mehr 

 oder weniger starke Veränderungen mit diesem erwähnten ..Koaleszenz-" 

 oder ..Einformungsprozeß" erleiden müssen, und daraus ergibt sich die große 

 Bedeutung, die dieser Prozeß neben den chemischen Vorgängen für die 

 Eigenschaften aller metallischen Stoffe hat. 



Heterogene Kinetik. 



])ie in den Zustandsdiagrammen niedergelegte Beschreibung der 

 (ileichgewichtsbeziehungen zwischen den verschiedenen Phasen bezeichnen 

 wir kurz als die heterogene chemische Statik. Ebenso nennen wir die 

 (ileichgewichtsbeziehungen zwischen den Molekülen innerhalb der einzelnen 

 homogenen Phasen die homogene chemische Statik. Beide geben die Lehre 

 von den Gleichgewichtszuständen. Eine Ei-gänzung dieser Lehre bildet die 

 Lehi-e von den (iesetzen der Prozesse, mit deren Hilfe diese Gleichgewichts- 

 zustände erreicht werden, und diese Gesetze fassen wir zusammen unter 

 dem Namen der heterogenen und homogenen chemischen Kinetik. Hier 

 spielen eine ganze Reihe von einzelnen Faktoren mit. 



Wenn eine neue Krystallart sich aus der Schmelze oder aus einem 

 halbflüssigen (iemisch oder aus einem Gemenge anderer Krystalle bilden 

 soll, so bedarf diese Bildung immer eines ersten Anstoßes, welchen wir 

 als die Kernbildunji i)ezeichnen. Die Intensität dieser Kernbildung ist 

 nicht bei allen Temperatni'en und Konzentrationen dieselbe. Abgesehen 

 <lavon. daß die Keridiildung eines Körpers im allgemeinen an das Zustands- 

 feld gebunden ist. in welchem dieser Körper überhaupt nur stabil ist, 

 zeigt die Kernbildung noch weitere Abhängigkeiten. Beispielsweise beob- 

 achtet man bei einem i'einen Metall bei der Abkidilung aus der Schmelze 

 unter seinen Krystaliisationsj»unkt, daß die Intensität der Kernbildung 

 zunächst mit lallender Ti'inperatnr immer kräftiger wird, aber bei weiterer 

 .\l)kühlun;.' schließlicli wieih'r abnimmt. Man passiert also eii\ Maximum. 

 Bei vielen Stoffen beobachtet man, daß bei tit'fen Temperaturen die Inten- 

 sität der Kend)il(lung wieder so gering wii'd, daß überhaupt die Krystal- 

 lisation sich ^^ar nicht mehr einleiten lidW, nachdem einmal infolge einer 

 mehi' odei- weniger raschen Abkühlung das (Jebiet mit maximaler Kern- 

 liihhing (bircliscliiitten ist. ohne dali die Kerne Zeit gefunch'ii haben sich 

 zu bilden. 



Die Kernbildung kann in vielen Fällen außerordentlich trage sein. 

 Deshalb kommt i'S vor, daß wir ein metallisches System in ein gewisses Zu- 



